INFORM WHITE PAPER

粒子特性評価のベーシックガイド

本ガイドは、産業や学界で現在使用されている主な粒子特性評価技術の基礎知識を提供します。本ガイドは粒子特性評価理論や計測機器に関する知識があることを前提としていないため、粒子特性評価をこれから学ぶ人や、この分野の知識をさらに深めたい人にとって理想的なガイドです。取り扱う内容は、初歩的な基本事項、粒子特性評価理論、粒子特性判定機器などであり、さらに読者の粒子特定評価のニーズにとってどの技術が最適かを判断する際に役立つクイックリファレンスガイドも含まれています。

Malvern Instruments Worldwide

Sales and service centres in over 65 countries.
www.malvern.com/contact© 2012 Malvern Instruments Limited

INFORM WHITE PAPER

粒子特性評価のベーシックガイド

1

はじめに

3

粒子とは？

3

粒子の特性を測定するのはなぜ？

3

どの粒子特性の測定が重要か

4

粒子特性

5

粒径

5

粒度分布

6

粒子形状

11

粒子の特性評価技術
どの粒子特性評価技術が必要か

14

サンプリング

14

試料の分散

15

技術：レーザー回折粒度測定法

17

技術：動的光散乱法（DLS）

19

原理

19

技術：自動画像処理法（粒子画像イメージング法）

21

技術：電気泳動光散乱法（ELS）

23

粒子関連の特性：レオロジー

24

参考文献

2

粒子特性評価のベーシックガイド

14

25

INFORM WHITE PAPER

はじめに
本ガイドは、産業や学界で現在使用されている主な粒子特性評価技術の基礎知識を提供します。本ガイドは粒子特性評価理論や計測機器に関する知識があることを前提としていないため、粒子特性評価をこれから学ぶ人や、この分野の知識をさらに深めたい人にとって理想的なガイドです。取り扱う内容は、初歩的な基本事項、粒子特性評価理論、粒子特性判定機器などであり、さらに読者の粒子特定評価のニーズにとってどの技術が最適かを判断する際に役立つク
イックリファレンスガイドも含まれています。

粒子とは？
粒子とは、最も広義には、粒子は物質が分離した一部分と定義することができます。本ガイドでは、粒子の定義を、サブナノメートル（1nm 未満）から数ミ
リメートルの径を持つ固体粒子、液滴、気泡とします。粒子で構成される物質で最も一般的なものは以下のとおりです。
• 粉体、粒体（例：顔料、セメント、薬剤成分）• 懸濁液、エマルション、スラリー （例：ワクチン、牛乳、泥）• エアロゾル、スプレー （例：喘息用吸入剤、作物保護スプレー）

粒子の特性を測定するのはなぜ？
様々な業界で、粒子特性評価が日常的に行われているのは、主に二つの理由があります。
1．製品の品質管理の向上

競争がますます激化するグローバル経済では、製品の品質管理の向上により、以下のような経済的利益がもたらされます。
• 製品に付加価値をつけることが可能に• 顧客からのクレーム低減および歩留まりの向上• 規制が厳しい市場でのコンプライアンス実行
2．製品、成分およびプロセスのより良い理解

製品の品質管理に加えて、粒子特性が製品、成分および製造プロセスに及ぼす影響をさらに深く理解することで以下のことが可能になります。
• 製品性能の向上• 製造および供給における問題のトラブルシューティング• 製造工程の効率の最適化• 生産量増加および収量向上• 競争での優位維持

3

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

どの粒子特性の測定が重要か
粒子材料の挙動は、化学成分に加えて構成粒子の物理的特性にしばしば大き
く左右されます。構成粒子の物理的特性は、反応速度や溶解速度、成分の流れやすさと混ざりやすさ、圧縮性や摩滅性などの幅広い材料特性に影響を及ぼすことがあります。製造および開発の観点から見ると、測定の重要性が最も高い
物理的特性には以下のものがあります。
• 粒径• 粒子形状• 表面特性• 機械的特性• 帯電特性• ミクロ構造
測定する材料によっては、上記の一部またはすべてが重要である場合があり、互いに相関している場合もあります（例：表面積と粒子径など）。本ガイドの目的上、ここでは粒子径と粒子形状という最も重要かつ最も測定が容易な特性に注目することとします。

4

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

粒子特性
粒径
粒子材料の物理的特性のうち圧倒的に重要性が高いのが粒子径です。粒子径
測定は幅広い産業において日常的に行われており、多くの製品の製造において重要なパラメータである場合がしばしばあります。粒径は以下のような材料特性に直接的な影響を及ぼします。
• 反応性や溶解速度（例：触媒、錠剤）• 懸濁液中の安定性（例：沈殿物、塗料）• ドラッグデリバリーの効果（例：喘息用吸入剤（DPI））• 質感と手触り（例：食品成分）• 外観（例：粉体塗料、インク）• 流れやすさと扱いやすさ（例：粉粒体）• 粘度（例：スプレー式点鼻薬）• 充填密度と空隙率（例：セラミック）
粒子径を測定し、粒子径が製品およびプロセスに及ぼす影響を理解することは、多くの製造会社にとって成功するために不可欠と言えます。
粒子径をどのように定義するのか？

粒子は 3 次元の物体であるため、エマルションや気泡のような完全な球体を除いては、半径や直径などの単一の寸法では完全に記述することができません。
測定プロセスを単純化するため、球相当径の概念を利用して粒径を定義すると便利な場合があります。この場合、粒径は実際の粒子と同じ特性（体積や質量など）を持つ相当球の直径で定義されます。ただし、測定技術によって異なる相当球モデルを使用するため、異なる測定技術間では粒径の値がまったく同じになるとは限らないことに留意する必要があります。
同じ最小長の球体同じ最大長の球体

dmin

dmax

同じ沈殿速度の球体

dsed
dsieve球相当径の概念図

粒子特性評価のベーシックガイド

同じ重さの球体dv

同じふるい孔径を通
過する球体

5

dw

ds

同じ体積の球体

同じ表面積の球体

INFORM WHITE PAPER

球相当径の概念は規則的な形状を持つ粒子に対して非常に有効です。しかし、針状や板状などの不規的な形状の粒子に対しては必ずしも適切ではありません。これは少なくとも 1 つの寸法がその他の寸法と大きく異なることがある
からです。

360µm

198µm
120µm
針状粒子の体積相当棒および体積相当球

上記の図に示した棒状の粒子の場合、体積相当球の粒子直径は 198µm ですが、これは実寸法を表したものではありません。しかしこの粒子を、長さ360µm、幅 120µm の寸法を持つ同じ体積の円柱として定義することもできます。この方法であれば粒径をより正確に表すことができ、この粒子が処理や取り扱いにおいてどのような挙動を示すか、より良く理解できる場合があります。
多くの粒度分布測定技術は１次元相当球の概念に基づいています。粒子径を測定する際、主に適している概念です。粒径を 2 次元以上で測定するのは望ましい場合もありますが、測定およびデータ解析において重大な問題に直面することもあります。したがって対象の用途に最も適切な粒度測定技術を選ぶ際は、注意深く検討することが推奨されます。

粒度分布
特性評価を行いたい試料が完全に単分散でないかぎり（つまり各粒子の寸法が完全に同じでないかぎり）、その試料の統計的分布は様々な径の粒子から構成されます。この分布を表す方法として一般的なのは、頻度分布曲線や積算（ふるい下）分布曲線です。
重み付き分布

粒度分布は、個別粒子の重み付けに応じて様々な方法で表すことができます。重み付けの仕組みは使用する測定原理によって異なります。

6

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

個数重み付け分布（個数基準分布）

画像分析などの計数手法を使用すると数で重み付けされた分布が得られ、各粒子が径に関係なく同じ重みを与えられます。これは粒子の絶対数を知ることが重要な場合（未知の粒子の検出など）や、高い解像度（粒子単位）が求められる場合に最も役に立ちます。
体積・質量重み付け分布（体積・質量基準分布）

レーザー回折法などの静的光散乱技術を使用すると、体積で重み付けされた分布が得られます。この分布では、各粒子がどの程度分布に貢献するかはその粒子の体積（密度が均一の場合は質量と等しい）に関係します。つまり相対寄3に比例します。 この分布は試料の構成を体積 / 質量単位で表して与は（粒径）

おり、したがってドル単位の価値を表すものでもあるため、これは営業の観点から極めて有益である場合がしばしばあります。
強度重み付け分布（散乱強度基準分布）

動的光散乱技術を使用すると、光強度で重み付けされた分布が得られ、この分布での各粒子の貢献度は粒子によって散乱する光の強度に関係します。例え6に比例ばレイリー近似を使用すると、非常に小さい粒子の相対寄与は（粒径）します。
異なる手法で測定した同じ試料の粒径データを比較する場合、測定およびレ
ポート作成を行っている分布のタイプによって粒径の結果がまったく異なる場
合があることに留意することが重要です。これは、5nm と 50nm の直径を持つ
同じ数の粒子から構成される 1 つの試料を使用した下記の例で明確に示されています。数で重み付けされた分布では両方の種類の粒子に等しい重みが付けられ、小さい方である 5nm の粒子の存在が強調されています。一方、光強度で重み付けされた分布では、粗い方である 50nm の粒子は 100 万倍の信号を有します。体積で重み付けされた分布では、両者の中間のデータが得られます。

1

5

10

50 100直径（nm）

強度（I）

1,000

5

10

クラス内での相対%1

体積クラス内での相対%クラス内での相対%個数

50 100直径（nm）

1,000,000

510

50 100直径（nm）

同じ試料を使用した場合の、数、体積および光強度で重み付けされた粒度分布の例

粒径データをある種類の分布から別の種類の分布へ変換することは可能ですが、これには粒子の形状および粒子の物理的特性について、ある仮定を行うことが求められます。例えば、画像分析法を使用して測定し、体積で重み付けした粒度分布が、レーザー回折法によって測定した粒度分布と完全に一致する可能性は、極めて低いと思うべきです。

7

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

分布統計“世の中には 3 つの嘘がある。
「嘘」、「真っ赤な嘘」、そして「統計学」である。”
Twain、Disraeli
粒度分布データの解釈を単純化するため、様々な統計パラメータを計算し、レポートを作成することができます。ある試料に対して最も適切な統計パラ
メータの選択は、そのデータの用途および比較する対象によって異なります。
例えば、測定対象の試料中で最も数が多い粒径のレポートを作成したい場合、以下のパラメータから選ぶことができます。
• 平均径−母集団の「平均」粒径•	メディアン径（中央径）−粉体を粒径から 2 つに分けたとき、大きい粒径と小さい粒径が 50% ずつとなる径。
• モード径（最頻径）−最も高い頻度の粒径
多くの試料で見られるように、粒度分布の形状が左右非対称の場合、下記の図に示すように 3 つの値がまったく等しくなることはありません。

頻度

モード径
（最頻径）

平均径

メディアン径（中央径）

粒径
ある粒度分布に対するメディアン径、モード径および平均径

平均径

分布データの収集方法および解析方法により、異なった平均の定義が数多く存在します。粒度測定で最も一般的に使用される 3 つの定義は以下のとおりです。
1．算術平均 D[1, 0] または Xnl

算術平均は、粒子計数のように粒子の数が測定対象になっている場合に最も重要です。これは試料内の総粒子数が分かっている場合にのみ計算することができるため、用途は粒子の計数に限られます。
2．表面積モーメント平均 D[3, 2] または Xsv

表面積平均（ザウター平均粒径）は、特定の表面積が重要な場合に最も関係します（例：バイオアベイラビリティ、反応性、溶解性など）。これは粒度分布内の微細な粒子の存在を最も明確に表します。

8

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

3．体積モーメント平均 D[4, 3] または Xvm

体積モーメント平均（De Brouckere 平均直径）は試料体積の大部分を構成する粒子の径を反映するため、多くの試料に関係があります。これは粒度分布内の大きな粒子の存在を最も明確に表します。
表面積モーメント平均および体積モーメント平均の例を下記の粒度分布に示します。この試料の大部分を構成する粗い粒子の径を測定することが目的であれば、D[4, 3] が最も適切です。一方、存在する微細な粒子の比率を測定することが実際上、より重要であれば、D[3, 2] を使用する方が適切です。
D [4,3]（体積平均径）結果（%）

D [3, 2]
（面積平均径）

粒径クラス（µm）
多量の微細粒子が存在する粒度分布における D[4, 3] および D[3, 2]

パーセンタイル

レーザー回折法による測定のように体積で重み付けされた粒度分布の場合、試料で所定の比率を占める体積における最大粒径に基づいてパラメータのレポートを作成すると便利な場合がしばしばあります。
パーセンタイルは XaB と定義され、以下の意味を持ちます。
X = パラメータ、通常は直径を表す D
a = 分布の重み付け（例：数の場合は n、体積の場合は v、強さの場合は i）
B = この粒径を下回る試料の割合（例：50%、小数で 0.5 と表されることもある）

9

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

例えば、Dv50 は試料体積の 50% が下回る最大粒径であり、体積単位のメ
ディアン粒径とも呼ばれます。
下記の頻度図および積算図で示されるように、Dv10、Dv50 および Dv90 が最も一般的にレポートが作成されるパーセンタイル値です。

ピーク面積（%、体積）

粒度分布

D10

粒径
（µm）

D50

D90

粒度分布

80%
10%
1

10%
10

粒径
（µm）

100

500

積算図および頻度図における体積率

これらの 3 つのパラメータを監視することで、主な粒径に重要な変化が起こっているかどうかや、分布の末端で変化が起こっているかどうかを調べることができます。これらが起こっている場合、下記の粒度分布に示すように微細粒子または過大な径の粒子 / 凝集体の存在によるものである可能性がありま
す。
Dv50
Dv90

結果
（%）

Dv10

粒径クラス
（µm）
多量の微細粒子が存在する粒度分布における Dv10、Dv50 および Dv90

10粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

粒子形状
粒径と同様に、構成粒子の形状も粒子材料の性能や処理に重要な影響を及ぼすことがあります。多くの産業では製品およびプロセスの理解を深めるため、粒径に加えて粒子形状の測定も行っています。粒子形状が重要な影響を及ぼす
分野例には以下のものが考えられます。
• 反応性と溶解性（例：活性薬物）• 粉体の流れと取り扱い（例：ドラッグデリバリーシステム）• セラミック焼結特性（例：セラミックフィルタ）• 研磨効率（例：炭化ケイ素（SiC・ワイヤーソー））• 質感と手触り（例：食品成分）
粒子形状は粒子材料の分散状態を把握する際にも利用されます。これは特に凝集体または 1 次粒子が存在する場合に使用されます。
粒子形状をどのように定義するか粒子は複雑な 3 次元の物体であるため、粒径測定と同じように粒子の記述をある程度単純化して測定およびデータ解析を行えるようにする必要があります。粒子形状の測定は画像処理法を使用した測定が最も一般的です。この場合、収集されるデータは粒子プロファイルの 2 次元の投影図になります。粒子形状のパラメータは、単純な幾何計算を用いてこの 2 次元の投影図から求めることができます。

形状分析のための粒子画像の 2 次元バイナリ（二値化）投影図への変換

粒子形状

粒子の全体的な形状は、アスペクト比のような比較的単純なパラメータを使用して特性評価を行うことができます。例として下記の粒子の画像を使用する
場合、アスペクト比は単純に以下のように定義することができます。
アスペクト比 = 幅 / 長さ
長軸径

短軸径
針状粒子画像における長さと幅11粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

アスペクト比は球体や正方形のような規則的な左右対称の粒子を、針状または卵形の粒子のような、1 つの軸上に異なる寸法を持つ粒子と区別するために使用されます。粒子形状の特性評価に使用できるその他の形状パラメータには伸び率や丸み度などがあります。
粒子の輪郭

粒子の輪郭は、凝集した粒子の検出に加えて、表面粗さなどの特性についての情報を提供します。粒子輪郭パラメータを計算するには、凸包周囲長と呼ばれる概念を使用します。簡単に言えば、凸包周囲長は下記の画像に示すように、粒子の輪郭の周囲に巻き付けた仮想の輪ゴムから計算します。

2 つの異なる形状の粒子に対する凸包

凸包周囲長を求めたら、それに基づいて包絡度や鋭度などのパラメータを定義することができます。これらのパラメータは以下のように計算されます。
• 包絡度 = 凸包周囲長 / 実際の周囲長•	Solidity（鋭度）= 実際の周囲長を巻き付けた面積 / 凸包周囲長を巻き付けた面積
非常に滑らかな輪郭の粒子は凸性 / 固体性の値が 1 に近く、一方、粗い輪郭の粒子または凝集した 1 次粒子は凸性 / 固体性の値がそれよりも低くなります。
普遍的形状パラメータ

形状パラメータには粒子の形状および輪郭の両方の変化を把握できるものがあります。これらを監視すれば、形状と輪郭の両方が測定対象の材料の挙動に影響を及ぼすような場合に役に立ちます。最も一般的に使用されるパラメータは真円度で、これは以下のように計算されます。
• 真円度 * = 周囲長 / 等しい面積の円の周囲長* これは以下のように定義されることがあります。
（周囲長 / 等しい面積の円の周囲長）2
これは上記の定義との混同を防ぐため、HS 真円度とも呼ばれます。
真円度は粒子がどの程度完全な球体に近いかを測定するために使用されることが多いため、摩滅性の粒子の摩耗などの特性を監視するときに適用できます。しかし、表面粗さの変化、または物理的形状の変化の一方、あるいはその両方が、正しい値からのずれを生じる可能性があるため、データを解釈する際には、注意する必要があります。
真円度は一部の用途において非常に役に立ちますが、すべての状況に適して

12

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

いるわけではありません。今日まですべての状況に適用できる普遍的な形状パラメータは定義されていません。現実には、それぞれの特定の用途に対して最も適切なパラメータを決める際に注意深く検討する必要があります。
ゼータ電位

ゼータ電位は、懸濁液中の粒子間に働く静電気または帯電による斥力や引力の強さの尺度となるものです。分散安定性に影響を及ぼすことが知られている
基本的パラメータの 1 つです。ゼータ電位を測定することで、分散、凝集または綿状沈殿の原因について詳細な知見が得られるため、分散液、エマルション
および懸濁液の成形を改善するために適用することができます。
新しい成形体をどれだけ速く導入できるかが製品の成功の鍵を握ります。
ゼータ電位の測定は、安定性試験を短縮化する 1 つの方法です。この短縮化は、成形体候補の数を減らすことで試験の時間およびコストを最小化し、保存期間を短くすることによって行われます。
水処理では、ゼータ電位の測定を用いて注入量を監視することで、注入量の制御の最適化によって化学添加物のコストを減らすことができます。
ゼータ電位の測定はセラミック、製薬、医療、鉱物処理、電子、水処理などの幅広い産業で重要な用途があります。

13

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

粒子の特性評価技術
粒子試料の測定には、幅広い工業用粒子特性評価技術が使用できます。 それぞれに相対的な利点と制約があるため、すべての試料およびすべての状況に適用できる万能の手法はありません。

どの粒子特性評価技術が必要か必要な粒子特性評価技術を決める際は、以下のような多くの条件を検討しなければなりません。
• どれくらいの粒径範囲について調べたいか• どの粒径範囲について調べたいか• 使用する試料は多分散系か（幅広いダイナミックレンジが必要か）• どれだけ速く測定を行う必要があるか• 高い解像度で測定する必要があるか• QC 測定を堅牢にするために良質な統計用サンプリングを行う必要		があるか• 使用する試料は湿式または乾式のどちらで分散する必要があるか• 予算はどのくらいあるのか
以下の表はいくつかの基本的な目安を示しており、一般的に使用される技術のうち特定の用途に最も適切なものを決める手助けになります。ここに示す粒
径範囲は目安にすぎず、正確な仕様は計測機器によって異なる場合がありま
す。
粒子径範囲

0.1nm

1nm

10nm

100nm

粒径

形状

ゼータ
電位

ダイナミッ
クレンジ

1µm

10µm

100µm

1mm

10mm

レーザー回折法
動的光散乱法電気泳動光散乱法
自動画像処理法
沈殿法
エレクトロゾーン検知法
ふるい法
手法
レーザー回折法

速さ

分解能

サンプリ
ング

湿式

乾式

動的光散乱法電気泳動光散乱法
自動画像処理法
沈殿法
エレクトロゾーン検知法
ふるい法

サンプリング
実質、すべての粒子特性評価技術は、測定を行うために二次抽出法を用います。注射器の内容物全体を測定するような粒子計数においても、生産ラインのすべての注射器のうち一部しか調べません。
信頼性がない測定に関わる問題の根本的原因は、多くの場合、何らかの形で

14

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

サンプリングに関連していることは指摘しておく価値があります。したがって計測機器で測定したサブサンプルは、可能なかぎり全体を代表するものである
必要があります。
（例えばレーザー回折法の）計測機器が、安定した分散液の試料を必要とする
場合、サンプリングに関わる問題が及ぼす影響は、試料の均質化、攪拌および再循環を行うことで最小限に抑えられます。ただし、これは 10,000kg のバッ
チ試料から 10g の代表的な部分標本を取り出すという困難な問題を解決できるものではありません。
粉体サンプリングの堅牢性を高めるために幅広く使用されている一般的な手法は、回転分割機と呼ばれる装置です。
振動するホッパーからの試料の流れ回転するトレイ上の
試料ポット

回転分割機

回転分割機では、ホッパーを流れる粉体を、回転する一連の容器に収容し、大量のサブサンプルを定期的に採取します。これによりホッパー内で試料の分離が起こったとしても、各容器には代表的なサブサンプルが格納されることに
なります。

試料の分散
多くの粒子特性評価技術では、個別の粒子が空間的に分離している分散状態
で試料を解析することが求められます。これを行うには 2 つの基本的な方法があります。
• 湿式分散 - 液体中に試料を分散させる• 乾式分散 - 気体中（通常は空気）に試料を分散させる
湿式分散

湿式分散では、個別の粒子を液体分散媒中に懸濁させます。粒子表面を分散媒の分子で濡らすと、粒子の表面エネルギーが低下し、接触する粒子間の引力が低下します。これにより粒子が分散することができ、懸濁状態になります。
水のような表面張力が高い分散媒の場合、界面活性剤を少量加えると、濡れ15

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

挙動が大きく改善し、その結果、粒子の分散性が改善します。
個別の粒子を分散させるには、試料に何らかのエネルギーを加えるのが一般的です。これは攪拌によって行われることが一般的ですが、非常に微細な材料や強い力で凝集した粒子の場合、超音波照射が使用されることがあります。
顕微鏡を使用する手法では、湿式試料の調製方法を利用して、最初に試料を顕微鏡のスライド上に分散させることができます。その後、分散媒が揮発することで、分散した試料を乾燥状態で解析することができるようになります。
乾式分散

通常、乾式粉体分散では、分散媒として気体流を使用します。最も一般的に使用されるのはクリーンドライエアーです。乾式分散プロセスの性質から判断して、乾式分散は通常、湿式分散よりも高いエネルギーを使用します。下記に示すように、試料には 3 種類の異なる分散メカニズムが適用されます。エネル
ギー入力が高い順に並べると、それらは以下のとおりです。
衝突
衝突

剪断応力によって引き起こされる速度勾配

粒子対粒子の衝突

粒子対壁の衝突

3 種類の乾式粉体分散メカニズム

最も有力な分散メカニズムは分散機のデザインによって異なります。粒子対壁衝撃法では粒子対粒子衝突法または剪断応力法よりも攻撃的な高いエネル
ギーの分散が行えます。
コストがかかる有害な溶剤を処分する必要性がないため、乾式分散はしばしば魅力的な選択肢になります。しかし、乾式分散は非常に微細な粉体（１ミク
ロン未満）には適していません。そのような材料中では粒子間の引力が高いた
め、その力を上回ることが難しいためです。脆弱な粒子についても注意が必要
で、分散に必要な最低限のエネルギーのみを与え、分散プロセス中に粒子が壊れないようにする必要があります。そのような場合、湿式分散法を手法検証の基準として使用する必要があります。

16

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

技術：レーザー回折粒度測定法
レーザー回折法は、数百ナノメートルから数ミリメートルの径の材料に対して広く使われる粒度測定技術です。この技術が広く使われている主な理由は以下のとおりです。
• 幅広いダイナミックレンジ…サブミクロンからミリメートルの測定範囲• 素早い測定…結果を 1 分未満で生成• 再現性…各測定で多量の粒子をサンプリング• 即座のフィードバック…粒子分散プロセスのモニタリングと制御• 高い試料処理量…1 日あたり数百回の測定• 校正は不要…標準的な基準材料を使用した簡単な検証が可能• 確立された技術…ISO13320（2009）
対象原理

レーザー回折法では、分散された粒子試料をレーザー光が通過する際に散乱する光の強度の角度変化を測定することで、粒度分布を測定します。下図に示すように、大きな粒子の場合、レーザー光に対して小さい角度で光が散乱し、小さい粒子の場合は大きな角度で光が散乱します。その後、角度散乱光強度
データを解析し、光散乱の Mie 理論を使用して散乱パターンを作り出している
粒径を計算します。粒径は体積相当球の直径として報告されます。

入射光
小さい角度の散乱

入射光
大きな角度の散乱

大小の粒子からの光散乱

17

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

光学特性

レーザー回折法では体積相当球モデルを想定して、光散乱の Mie 理論により粒度分布を計算します。
Mie 理論は分散媒と測定対象の試料の両方の光学特性（屈折率と虚数成分）の特性値を必要とします。
通常、分散媒の光学特性は公開されているデータから比較的容易に見つけることができるため、現代の計測機器の多くは一般的な分散媒を含むデータベースを内蔵しています。
光学特性が未知の試料の場合、ユーザはその特性を測定するか、モデル化されたデータと実際のデータとの合致性に基づいて論理的に推測し、その再現性が高いことを想定して調べることができます。
簡略化された方法としては Fraunhofer 近似があり、これは試料の光学特性を必要としません。しかし、これは試料に 50µm 未満の粒子が含まれている場
合や、粒子が比較的透明な場合には、必ず注意深く使用する必要があります。
計測機器

一般的なレーザー回折システムは 3 つの主な要素から構成されています。

1．光学ベンチ分散された試料は光学ベンチの測定エリアを通過し、ここでレーザー光が粒子を照射します。その後、一連の検出器が試料内の粒子によって幅広い角度で散乱した光の強度を正確に測定します。

試料測定セル

小角度検出器

広角度検出器

中間角度検出器

赤色レーザー

最新のレーザー回折機器の光学系レイアウト

2．試料分散ユニット

試料の取り扱いおよび分散は、試料を湿式または乾式で測定するために作られた試料分散ユニットで制御します。これにより粒子が光学ベンチの測定エリアへ正しい濃度かつ適切で安定した分散状態で送られます。

18

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

湿式試料分散ユニットは、水系または有機溶媒ベースの液体分散媒を使用して試料を分散します。試料を懸濁させ、均質化しておくために、試料を測定ゾー
ンで継続的に再循環させます。
乾式粉体試料分散ユニットは気体流（通常は乾燥空気）の中に試料を浮遊させます。通常、試料全体は測定ゾーンを 1 回しか通過しないため、代表的な試料測定を行うには高速（通常は最大 10kHz）でデータを取得することが望まれます。
3．計測機器ソフトウェア

計測機器ソフトウェアは測定プロセス中にシステムを制御し、散乱データを解析して粒度分布を計算します。さらに高度な計測機器の場合、手順開発中に即座にフィードバックが得られ、また、結果の品質についての専門的アドバイスも得られます。
レーザー回折法の適用は国際標準 ISO 13320：2009 に記載されています。
日常的にレーザー回折法を使用する人は一読しておくことを強くお奨めします。

技術：動的光散乱法（DLS）
動的光散乱法（DLS）は光子相関分光法（PCS）または準弾性光散乱法（QELS）とも呼ばれ、通常、1 ナノメートル未満のサブミクロン領域の粒子および高分子の径を測定することができる非侵襲性の確立された手法です。これはタンパ
ク質、ポリマー、ミセル、炭水化物、ナノ粒子、コロイド懸濁液、エマルションのような液体中に懸濁した粒子から構成される試料を測定する際に使用されます。
主な利点は以下のとおりです。
• ナノ材料およびバイオ材料にとって理想的な粒径範囲• 少量の資料で測定可能• 素早い解析と高い処理量• 非侵襲性のため試料の完全な回収が可能

原理
懸濁中の粒子は、懸濁している粒子と溶剤分子との間で温度によって引き起こされる衝突によってブラウン運動を起こします。
粒子にレーザーを当てると、粒子の径によって決まる速度で散乱光の強度が非常に短い時間で変化します。小さい粒子は溶剤分子によって動かされ、さらに速く移動します。これらの強度の変化を解析することでブラウン運動の速度が得られるため、ストークス・アインシュタインの式を使用して粒径を求める
ことができます。

19

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

動的光散乱法で測定した直径は流体力学的径と呼ばれ、これは粒子の流体中における分散の仕方に関係します。この手法で得られた直径は、測定対象の粒子と同じ並進拡散係数を持つ球体の直径と同じです。

吸収されたポリマーの層
流体力学的径「コア」の直径よりも大きい動的光散乱法による、レポートが作成された流体力学的径

並進拡散係数は粒子の「コア」の径だけでなく表面構造によっても異なり、同様に媒体中のイオンの濃度およびタイプによっても異なります。これは、例
えば粒子が元の環境から取り除かれた場合などに径が電子顕微鏡で測定したものよりも大きくなることを意味しています。
動的光散乱法では光強度で重み付けされた粒度分布が生成され、過大な径の粒子が存在すると粒径の結果に大きな影響が出ることに留意しておくことが重
要です。
計測機器

従来の動的光散乱計測機器は、レンズを使用して試料内の焦点に光を集束す

るレーザー光源で構成されています。光は粒子によってあらゆる角度に散乱
し、単一の検出器が散乱光強度を収集します。この検出器は、従来の方法ではレーザー光に対して直角に置かれます。散乱光の強度の変化は電気的パルスに変換され、デジタル相関器に送られます。これにより自己相関関数が生成され、ここから粒径が計算されます。
NIBS（非接触後方光散乱）

最新の計測機器では、NIBS（非接触後方光散乱）技術により、測定可能な試料の粒径と濃度の範囲が広がっています。
これらの計測機器の粒度測定機能は、下記に示すように 173 度で散乱した光も検出します。これは後方光散乱検出と呼ばれています。さらに、光学系は試料と接触しないため、検出光学系は非接触性と言われています。

20

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

NIBS 検出を使用すると、以下のような多くの利点があります。
• 感度の向上• 幅広い範囲の試料濃度が測定可能• 試料調製の単純化
（a）

（b）

キュベット

キュベット

集束レンズ

集束レンズ

検出器

検出器
レーザー

レーザー

（ａ）粒径の小さいまたは低濃度の試料の場合、試料からの散乱量を最大化すると有益です。レーザーがキュベットの壁を通過する際、空気とキュベットの材料との間の屈折率の違いにより「フレア」が発生します。このフレアは散乱粒子が発する信号と干渉する可能性があります。測定位置をキュベッ
トの壁から中央へ移動させることで、この影響をなくすことができます。
（ｂ）大 きな粒子または高い濃度の試料の場合、光の散乱はさらに増えます。
キュベットの壁の近くで測定することで、散乱光が通過しなければならない経路の長さを最短化することができ、それにより複数の散乱の影響を減らすことができます。

技術：自動画像処理法（粒子画像イメージング法）
自動画像処理法は、約 1 ミクロンから数ミリメートルの径を持つ粒子の特性評価に使用する高解像度の直接的手法です。個別の粒子画像は分散した試料から取得され、粒径や粒子形状を含む物理的特性を把握するために解析されます。統計的に有為な分布は、各測定で数万から数十万個の粒子を測定することによって構築することができます。
静的画像処理システムでは静的に分散した試料が必要とされ、一方、動的画
像処理システムでは画像取得光学系を試料が通過することが求められます。この手法は他の手法と併用する前提やより理解を深めるために、しばしばレー
ザー回折法などの粒度測定法と併せて使用されます。一般的な用途には以下のものが含まれます。
• 粒径のみでは差異が得られない場合の形状の違いの測定• 凝集体、粗大粒子または異物の検出 / 列挙
• 針状結晶のような非球形粒子のサイズ測定• レーザー回折法などのほかの測定技術との併用

21

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

計測機器

一般的な自動画像処理システムは以下の 3 つの主な要素から構成されます。

1．試料の提示と分散

この手順は良い結果を得るためには不可欠です。視野内で個別粒子および凝集体を空間的に分離させることを目的とします。使用する試料と計測機器の種類によって様々な試料提示方法があります。動的画像処理機器は、測定中に試料が通過するフローセルを使用します。静的画像処理法は、顕微鏡のスライドやガラス板、フィルタ膜のような平らな表面を使用します。自動分散法は人間に操作による変動を避けるために望ましい手法です。

自動粒子画像処理用の試料分散の重要性

2．画像取得光学系

各粒子の画像は、デジタル CCD カメラを使用して、試料に適切な顕微光学系を使用して取得します。動的画像処理システムでは通常、試料を後方から照射しますが、静的画像処理システムは落射（反射）、透過、暗視野のように試料観察についてさらに高い柔軟性を有しています。結晶性物質などの複屈折材料には偏光光学系を使用することもできます。最も高度な動的画像処理システム
では、流体力学的なシース液の流動の仕組みを利用して、非常に微細な粒子に対しても一貫した焦点を得ることができます。

静的画像処理光学系装置（左）および動的画像処理光学系装置（右）22粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

3．データ解析ソフトウェア

一般的な計測機器は、各粒子の一連の形態学的な特性を測定し、記録します。

最も高度な計測機器では、ソフトウェアのグラフ作成オプションとデータ分類
オプションにより、測定データから対象データを直感的な視覚的インターフェ
イスを通して非常に簡単に抽出することができます。各粒子に対して個別に格納されているグレースケールの画像では、定量的な結果を定性的に検証することができます。

散布図ツールの使用による粒径（伸び率）および形状（HS 真円度）別の試料の分類の表示

技術：電気泳動光散乱法（ELS）
電気泳動光散乱法（ELS）は、分散媒中の粒子または溶液中の分子の電気泳動
移動度を測定する際に使用される手法です。この移動度はしばしばゼータ電位に変換され、異なる実験状況下での材料の比較を可能にします。
基本的な物理的原理は電気泳動のものと同じです。分散液は 2 つの電極を含むセルの中に導入されます。電極に電界がかけられ、帯電した粒子または分子がある場合、反対の極に帯電した電極の方に移動します。この移動の速度は電気泳動移動度と呼ばれ、これらの粒子のゼータ電位と関係します。
この速度はレーザードップラー法で測定され、この測定の実行には以下の 2種類があります。1 つは周波数偏移を把握するためのもので、完全なゼータ電位の分布を得ることができます。もう 1 つは位相解析光散乱（PALS）であり、位相偏移を測定することができます。PALS の方が感度が高い手法ですが、平均ゼータ電位値しか得られません。
最新の計測機器には DLS と ELS を組み合わせて 1 台の機器にしているものが多く、粒径とゼータ電位の両方を測定する機能を備えています。

23

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

粒子関連の特性：レオロジー
粒子ベースの材料の物理的特性は、製品および材料のバルク特性またはマクロ的特性にも影響を及ぼします。
例えば、成形された製品のレオロジー特性（流動 / 変形）は、粒径、粒子形状、懸濁安定性のような成分の特性に直接関係することがあります。したがって、製品のレオロジーを測定することで、その製品のコロイド状態および異なる成分間の相互作用の指標が得られます。レオロジーに基づいた測定を行うことで、以下のような挙動の予測に役立ちます。
•	シェアシニング（せん断流動軟化）またはシェアシックニング（せん断流動
硬化）• フロキュレーションまたは凝集• 凝固または合体• 沈降、分離またはクリーミング
したがって、粒子ベースの成形体を扱う際は、配合された材料の挙動をより良く理解するために、レオロジーなどのマクロ的特性を検討することが重要です。レオロジー理論と応用の詳細に関しては、多数の入門的な資料がマルバー
ンのウェブサイトでご覧いただけます。

24

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

参考文献
粒径

App Note：Basic principles of particle size analysis
ウェビナー：An introduction to particle size
粒子形状

記事：Particle shape an important parameter in pharmaceuticalmanufacturing
ウェビナー：Imaging Masterclass 1 Basic principles of particle
characterization by automated image analysis
ゼータ電位

Zeta Potential：An Introduction in 30 Minutes
サンプリングP Gy‘Sampling of Particulate Material, Theory and Practice’2nd
Edition Elsevier, Amsterdam (1982)
ウェビナー：Sampling for particle size analysis
レーザー回折法

Laser diffraction masterclass
ISO 13320:2009 Particle size analysis -- Laser diffraction methods
動的光散乱法Dynamic Light Scattering : An Introduction in 30 Minutes
自動画像処理法

ウェビナー：Imaging Masterclass 1 Basic principles of particle
characterization by automated image analysis
ISO 13322-1:2004 Particle size analysis -- Image analysis methods -Part 1: Static image analysis methods
ISO 13322-2:2006 Particle size analysis -- Image analysis methods -Part 2: Dynamic image analysis methods
電気泳動光散乱法

Electrophoretic light scattering overview
粒子分散系のレオロジー特性

Understanding the links between rheology and particle parameters25

粒子特性評価のベーシックガイド

INFORM WHITE PAPER

お問合せ先

スペクトリス株式会社

マルバーン事業部

URL http://www.malvern.jp/

神戸本社 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5-5-2
神戸国際ビジネスセンター北館511
電話：078-306-3806
FAX：078-306-3807
東京支社 ●オフィス〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-6 司町ビル5F
電話：03-5207-3461
FAX：03-3258-1160●ラボ〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-2-7 パークサイド１
電話：03-5207-3461
FAX：03-3258-1160
英国本社 Malvern Instruments Limited
Grovewood Road, Malvern Worcestershire, WR14 1XZ, UK
電話：+44（0）1684 892456
FAX：+44（0）1684 892789
こ

な

いーな

いーよ

0120-57-17-14

Malvern Instruements は、精 密 計 装・ 制 御 機 器メーカー Spectris plc のグループ会社です。

本書に記載の情報は、発行時のものです。

Spectris plc の商標です。

Malvern Instruments pursues a policy of continual improvement due to technical development.

ス ペ ク ト リ ス お よ び ス ペ ク ト リ ス の ロ ゴ は、Malvern、緑の山のロゴは、Malvern Instruments
が所有する国際商標です。

We therefore reserve the right to deviate from information, descriptions, and specifications in thispublication without notice. Malvern Instruments shall not be liable for errors contained herein or forincidental or consequential damages in connection with the furnishing, performance or use of thismaterial.

Malvern Instruments Worldwide

Sales and service centres in over 65 countries.
www.malvern.com/contact© 2012 Malvern Instruments Limited
MRK1806J-01